114 О. в. Bøggild. 



lighed; hertil maa imidlertid hemærkes, at del er meget svært at 

 fremhringe Si)altningsflader paa disse ganske sinaa Krystaller; jeg 

 har ved Undersøgelser paa Goniometret af Brudflader ogsaa kunnet 

 konstatere basisk Spaltelighed, der oven i Købet giver nok saa gode 

 Reflekser som den pyramidale. Nordenskiöld \ som mærkelig nok 

 ikke synes at kende Krennek's Undersøgelser, anfører tre paa hin- 

 anden vinkelrette Spaltningsretninger, af hvilke den ene (den basiske) 

 er tydeligere end de andre. Disse prismatiske Spaltningsretninger 

 kan muligvis være tilsyneladende, fremkomne ved en tæt Kombina- 

 tion af de pyramidale, muligvis kan de ogsaa skyldes et eller andet 

 særligt Afsondringsfænomen. Jeg har selv i den storkornede Kiolit 

 fundet visse Partier, der viser en saadan meget kraftig prismatisk 

 Afsondring; i Goniometret giver denne dog Reflekser, der i Alminde- 

 lighed afviger omtrent 10° fra Prismelladens Plads. 1 og for sig er 

 en prismatisk Spaltelighed overordentlig usandsynlig, idet .s^ { 100 } 

 <=Kiolitens (llO}) er 4,0000; som tredje sandsynligste Spaltningsret- 

 ning skulde man deriiuod vente Prismet i anden Stilling { 100 ) , hvis 

 Netareal (.s^ { llO)) er 2,oooo, men af en saadan Retning findes aldrig 

 mindste Spor. 



Ligesom Kioliten makroskopisk er fuldstændig fri for Indblan- 

 dinger af fremmede Mineraler, viser den sig ogsaa i Mikroskop som 

 ganske ren og uden Indeslutninger. Den er, selv i centimetertykke 

 Lag klar og gennemsigtig, for saa vidt den ikke er gennemsat af 

 tynde Spræ'kker efter Spaltningsretningerne. Vægtfylden af den rene- 

 ste Substans er bestemt til И,00.5, hvilket stemmer godt nok med den 

 af Nordenskiöld for den finkornede Kiolit angivne, 2,'J94. Derimod 

 afviger den stæn'kt for de for den uralske Kiolit fundne Vænxlier, som 

 lindes samlede hos v. Koksc.harow, og varierer fra 2,621 til 2,900. 

 Imidlertid har jeg foretaget en Bestemmelse af Vægtfylden af ganske 

 rene, isolerede Krystaller fra Ural og fundet den til 2,995, saa at der 

 i den Retning nu er fuldkommen Overensstemmelse mellem begge 

 Forekomster. 



Da de naturlige Spaltningstlader som næ^vnt er meget lidt plane, 

 har jeg bestemt Lysbrydningen i Totalretlektometer ved Hjælp af en 

 kunstig sleben og poleret Flade og derved fundet følgende Værdier: 



CO = 1,:548(;, 

 e =-- 1,3424. 



2. Nydannede Kiolitkrystalkr. Som tidligere omtalt, findes der 

 sammen med den Kryolit, der er afsat af Kedlernes Fødevand, tillige 

 en Mængde smaa Kiolitkry staller. Størrelsen er indtil 3mm; Farven 

 er brunlig paa Grund af Indholdet af Jærnforbindelser. I Mikroskop 



1 Geol. Foren. Förh. Stockholm, 8, 1886, S. 174. 



